( 58a ) 

 géante est alors claire; on la soutire, on remplit de nouveau la cuve pour 

 répéter l'opération, et ainsi de suite (i). Chaque quinzaine, on recueille 

 tout le dépôt qui s'est accumulé; il est principalement composé de sulfate 

 de plomb, d'iodure d'argent et de sels de cuivre; ces derniers sont facile- 

 ment séparés par un lavage à l'acide chlorliydrique faible. Le dépôt, ainsi 

 débarrassé des sels de cuivre, est décomposé par du zinc métallique, qui, 

 en présence de l'eau, réduit complètement et rapidement l'argent, en s'unis- 

 sant à l'iode et formant de l'iodure de zinc soluble. Il s'est ainsi produit : 

 1° de l'iodure de zinc soluble, qui, séparé p;u- fdtration, est titré et employé 

 en substitution d'iodure de potassium dans les opérations subséquentes; 

 2° nn dépôt riche en argent, composé en grande partie de plomb à l'état 

 métallique et à l'état de sulfate, et contenant en outre diverses substances, 

 dont l'analyse suivante d'un échantillon desséché peut être donnée comme 



exemple : 



Argent 5 ,95 



Or 0,06 



Plomb 62,28 



Cuivre 0,60 



Oxyde de zinc i5,46 



Oxyde de fer i ,5o 



Chaux 1,10 



Acide sulfurique ^ ,68 



Résidu insoluble i ,n5 



Oxygène et perte 3 ,62 



100,00 



» L'or existait donc aussi dans le minerai; il paraîtrait que, dans l'opé- 

 lation du grillage, il se forme du chlorure d'or, qui, rendu plus stable par 

 la présence du chlorure de sodium, n'est pas réduit à la basse température 

 de ce grillage; il entre ensuite en dissolution avec l'argent, et, comme 1 



ui. 



se trouve précipité par l'iode. 



» Il est maintenant facile de séparer de ce produit les métaux précieux, 

 par les procédés ordinaires employés par les fondeurs qui traitent les ma- 

 tières d'or et d'argent. 



» L'application de ce procédé, dans notre usine de Widnes, a porté, 



(i) Ces liqueurs que l'on soutire contiennent encore une faible quantité d'argent dissous, 

 environ 5 grammes par uiètie cube; car, comme nous l'avons dit, l'iodure d'argent n'est 

 pas absolument insoluble dans ces eaux. Il est à peine nécessaire d'ajouter qu'elles rentrent 

 ensuite dans le travail ordinaire de l'extraction du cuivre. 



